## SINTESIS POLIOL LIGNIN ISOLAT DARI SERBUK KAYU JATI SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBENTUKAN POLIURETAN DAN KARAKTERISASI MENGGUNAKAN FT-IR (FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY)
Supran Hidayat Sihotang
Dosen Prodi S1 Farmasi, STIKes Imelda, Jalan Bilal Nomor 52 Medan Email : supran_hidayat@yahoo.com

## ABSTRAK
Telah  disintesis  poliuretan  melalui  sistem  LI-PEG  dengan Toluena  Diisosianat (TDI).  Lignin Isolat  (LI) hasil isolasi serbuk kayu jati dimanfaatkan untuk sintesis poliuretan dengan cara memvariasikan LI-PEG dalam  10  gram.  Lignin  isolat  sebagai  poliol  terlebih  dahulu  ditentukan  bilangan  hidroksinya  dan dikarakterisasi melalui spektroskopi FT-IR yang menunjukkan bilangan gelombang pada daerah serapan 3448,72  cm -1 yang  merupakan  serapan  khas  dari  rentangan  OH.  Selanjutnya  poliuretan  yang  terbentuk dikarakterisasi  dengan  FT-IR.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dikonfirmasi  dengan spektroskopi FT-IR, masing-masing spektrum FT-IR yang dihasilkan memberikan spektrum yang sesuai, terutama pada daerah panjang gelombang 3309,85 cm -1 merupakan serapan puncak gugus N-H, 2276,00 cm -1 merupakan puncak C=O dari NCO, 1381,03 cm -1 dan 1296,16 cm -1 merupakan puncak serapan C-N, 1219,01  cm -1 merupakan  deformasi  dari  gugus  C-O.  Hal  ini  menunjukkan  telah  terbentukknya  gugus uretan dari poliuretan.
Kata Kunci: Lignin, Poliuretan, Serbuk Kayu Jati, Toluena Diisosianat, Polietilena Glikol.

## PENDAHULUAN
Poliuretan  memiliki  banyak  manfaat, yaitu  sebagai  busa  tempat  tidur,  sofa, asesoris mobil, serat, elastomer,  dan  pelapis ( coating ).  Produk  Poliuretan  mempunyai bentuk  yang  beragam  yaitu  dari  plastik elastomer  linier  lembut  sampai    busa termoset  yang  keras  dan  kaku.  Sedangkan menurut  Rohaeti,E.  (2005)  poliuretan  dapat dijumpai  pada  berbagai  bidang  kehidupan. Di  bidang  otomotif,  poliuretan  dapat dijumpai sebagai komponen kendaraan yang meliputi  bagian  eksterior  dan  interior misalnya  bumper,  panel-panel body ,  dan tempat  duduk.  Di  bidang  kedokteran, poliuretan digunakan sebagai bahan pelindu ng  muka,  kantung  darah, dan  bahan tabung. Selain  itu,  poliuretan  telah  digunakan  pula untuk  furnitur,  bangunan  dan  konstruksi, insulasi tank dan  pipa,  pabrik  pelapis,  alat- alat olahraga, serta sebagai bahan pembungkus. Poliuretan diturunkan dari dua jenis lignin, yakni lignin kraft, lignosulfonat dan molase (Hatakeyama,H.2005).
Salah  satu  sumber  yang  memiliki potensi yang dapat menyamai kualitas bahan perekat  sintetik  yang  banyak  digunakan
dipasaran adalah perekat yang bahan asalnya dari  lignin.  Lignin  merupakan  polimer  alam yang  mempunyai  gugus  hidroksil  lebih  dari satu  dimanfaatkan  sebagai  sumber  poliol yang  akhirnya  dapat  berikatan  secara  baik dengan poliuretan yang linear (supri, 2004). Lignin  mempunyai  sifat  pertukaran  ion karena adanya berbagai macam gugus fungsi yang  membuatnya  menjadi  substansi  yang sangat  aktif  (Rudnitskaya,A.2012).  Carme (2008)  telah  membandingkan  poliuretan berupa  poliol  yang  berasal  dari  tumbuhan dengan poliol hasil sintesis dimana poliuretan  yang  poliol  dari  tumbuhan  lebih mudah  hancur  karena  terjadi  penurunan berat molekul yang lebih rendah. Sedangkan Gryglewicz (2003) telah melakukan pembuatan  neopentil  glikol  dan  trimetilol propana  sebagai  poliol  ester  yang  berasal dari  tumbuhan  dan  lemak  hewan  dengan metode  alkoholisis  dimana  dikarakterisasi dengan  perbandingan    kestabilan  kondisi termal  oksidasi  yang  lebih  tinggi  terhadap trigliserida dimana kestabilan kondisi termal oksidasi  yang  lebih  tinggi  bersal  dari tumbuhan.  Penentuan  degradasi  termal  dari elastomer  poliuretan  didasarkan  pada  4,4’- dipenilmetan  diisosianat  dalam  atmosfer
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN
e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
nitrogen pada 600 o C (Rosu,D.2010). Stabilitas termal  antara lignin-hidroksi lebih baik  daripada  hanya  menggunakan  hidroksi saja pada pembuatan poliuretan (Sarkar,S.20
01).
Dewasa ini penelitian tentang pemanfaatan  lignin  sebagai  bahan  dalam pembuatan  perekat  alam  belum  banyak menarik  minat  peneliti.  Penelitian  yang pernah  dilakukan  antara  lain  Interaksi perekat kayu dan fase morfologinya terhadap  pembuatan  perekat  poliuretan (Ren,D.2012). Rozman,H.D. (2004) membu at  poliuretan  menggunakan  MDI  dan  PEG dengan berat molekul 200. Tay, G.S. (2011) membuat  poliuretan  menggunakan  poliol berbasis gliserol. Lase,E. (2009) mensintesis poliuretan melalui polimerisasi 4,4difenilme tana  diisosianat  dengan  poliol  dari  minyak jarak pagar.
Berdasarkan  dengan  uraian  diatas, maka  dalam  penelitian  ini  dimanfaatkan serbuk gergajian kayu jati, karena diperkirakan  serbuk  gergajian  kayu  jati tersebut  mengandung  lignin  yang  dapat diisolasi  dengan  menggunakan  metode klason,  dimana  lignin  merupakan  polimer alam yang mempunyai lebih dari dua gugus hidroksi  permolekulnya  digunakan  sebagai sumber  poliol  untuk  sintesis  poliuretan. Sehingga peneliti akan mensintesis poliuretan  dengan  mencampurkan  lignin isolat  dan  Polietilen  Glikol  1000  dengan memvariasikan  jumlah  lignin  dan  Polietilen Glikol 1000. Setelah terjadi campuran antara Lignin  Isolat  Polietilen  Glikol  (LI-PEG), maka  akan  direaksikan  dengan  Toluen diisosianat (TDI).
Kemudian  diharapkan  dalam  penelitian ini  penggunaan  lignin  isolat  dari  kayu  jati yang  ditambahkan  Polietilen  Glikol  1000 pada sintesis poliuretan dapat memperlihatk an  karakteristik  yang  dihasilkan,  sehingga dapat  memberikan  informasi  dan  manfaat dalam bidang industri.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  pada  peneltian  ini adalah Apakah poliuretan dapat disintesis melalui  polimerisasi  Toluena  diisosianat
(TDI) dengan lignin yang diperoleh dari serbuk kayu jati dan penambahan Polietil en Glikol 1000 (PEG 1000) dan bagaima na perbandingan campuran lignin dari se rbuk kayu jati dengan Polietilen Glikol 1 000 (PEG 1000) untuk mensintesis poliuretan.

## Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui sintesis poliureta n melalui polimerisasi Toluena diisosian at  (TDI)  dengan  lignin  yang  diperoleh dari  serbuk  kayu  jati  dan  penambahan Polietilen  Glikol  1000  (PEG  1000)  dan Untuk mengetahui perbandingan campur an  lignin  dari  serbuk  kayu  jati  dengan Polietilen Glikol 1000 (PEG 1000) untuk mensintesis poliuretan.

## Manfaat Penelitian
Melalui hasil penelitian ini diharapk an dapat bermanfaat :
1. Sebagai salah satu cara meningkatka n  pemanfaatan  hasil  dari  serbuk gergajian kayu jati.
2. Sebagai  informasi  bahwa  kayu  jati dapat  digunakan  sebagai  sumber lignin dalam sintesis poliuretan yang dapat  meningkatkan  nilai  tambah didalam industri.

## METODE Bahan-bahan
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  serbuk  kayu  jati diperoleh  dari  toko  panglong  Citra  Jaya Medan-Sumatera  Utara,  Toluena  diisosianat, benzena,  asam  sulfat,  etanol,  NaOH,  asam asetat anhidrat, piridin.

## Alat-alat
Alat-alat  yang  dipergunakan  berupa alat-alat  kaca  yang  biasa  dipergunakan  di laboratorium,  alat-alat  gelas,  mixer,  neraca analitis,  ayakan  80  mesh,  seperangkat  alat Fourier  Transform  Infrared  Spectroscopy (FT-IR).
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN
e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
Cara Kerja 1.   Preparasi  Lignin  Isolat  dari  Serbuk Kayu Jati
Serbuk  kayu  jati  dikeringkan  dan digiling, hasil gilingan dalam bentuk serbuk dengan  ukuran  80  mesh.  Ekstraksi  dan isolasi  dilakukan  dengan  menggunakan metoda  Klason.  Prosedur  metoda  Klason adalah :
a. Menimbang 1 ± 0,1 gram contoh kayu.
b. Mengekstraksi  contoh  kayu  dengan etanol  :  benzena  dengan  perbandingan 1:2  selama  8  jam.  Kemudian  dicuci dengan  etanol  dan  air  panas  lalu dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu 105ºC.
c. Memindahkan  contoh  kayu  kedalam gelas  piala  100  ml  dan  menambahkan asam  sulfat  72%  sebanyak  15  ml. Penambahan dilakukan secara perlahan- lahan  di  dalam  bak  perendaman  sambil dilakukan  pengadukan  dengan  batang pengaduk selama 2-3 menit.
d. Setelah  terdispersi  sempurna,  menutup gelas  piala  dengan  kaca  arloji  dan dibiarkan pada bak perendaman selama 45  menit  dan  sekali-kali  dilakukan pengadukan.
e. Aqudest sebanyak 300-400 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1000 ml  dan  contoh  dipindahkan  dari  gelas piala  secara  kuantitatif.  Kemudian larutan  diencerkan  dengan  aquadest samapai  volume  575  ml  sehingga konsentrasi H 2 SO 4 3%.
f. Larutan  dipanaskan  sampai  mendidih dan  dibiarkan  selama  1  jam  dengan pemanasan  tetap  dan  dapat  digunakan pendingin balik.
g. Kemudian membiarkanya sampai endapan lignin mengendap sempurna.
h. Larutan didekantasi dan endapan lignin dipindahkan  secara  kuantitatif  kecawan atau  kertas  saring  yang  telah  diketahui beratnya.
i. Endapan  lignin  dicuci  sampai  bebas asam dengan aquadest panas, kemudian diuji dengan kertas pH universal.
j. Cawan  masir  atau  kertas  saring  beserta endapan lignin dikeringkan dalam oven dengan suhu 105ºC.
k. Untuk cara ini rendemen lignin dihitung dengan persamaan 1 dibawah ini Rendemen Lignin =
Berat Lignin
Berat kayu kering ×100%

## 2. Kadar  Kemurnian  Lignin  (Metoda Klason)
Ke  dalam  gelas  piala  ukuran  100  ml dimasukkan  sebanyak  0,5  gram  lignin  yang telah  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu 105ºC  selama  4  jam.  Kemudian  dilarutkan dengan 15 ml H 2 SO 4 72% dengan perlahan- lahan  dan  sambil  diaduk  dengan  batang pengaduk  selama  2-3  menit.  Menutup dengan  kaca  arloji  dan  biarkan  selama  2 jam.  Hasil  reaksi  dipindahkan  dalam  labu erlenmeyer  ukuran  500  ml.  Diencerkan dengan  aquadest  sampai  400  ml,  lalu direfluks selama 4 jam. Endapan lignin yang terbentuk    disaring  dengan  kaca  masir  yang terlebih  dahulu  ditentukan  beratnya  dan dicuci  dengan  aquadest  sampai  bebas  asam. Sampel  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu 105ºC  dan  ditimbang  sampai  berat  konstan, kadar  kemurnian  lignin  dapat  dihitung dengan persamaan 2 dibawah ini ;
Kadar Lignin = Berat Sampel Berat kering lignin × 100%

## 3.   Penentuan  Bilangan  Hidrosi  Pada Lignin
Analisis  ini  dilakukan  terhadap  isolat lignin  yang  diisolasi  dari  kayu  jati.  Adapun cara  kerja  penentuan  bilangan  hidroksi adalah sebagai berikut:
a. Botol tahan tekanan dan panas disiapkan  seperlunya  untuk  penentuan blanko dan sampel.
b. Dipipet  20  ml reagent asetilasi  yang dibuat  dengan  mencampurkan  127  ml asam  asetat  anhidrat  dengan  1000  ml piridin.
c. Dua  buah  botol  disiapkan  untuk penentuan  blanko  dan  kedalam  botol lain  dimasukkan  sejumlah  sampel sebanyak 1 gram.
d. Botol-botol tersebut ditutup dan dikocok hingga sampel tersebut larut.
e. Masing-masing  botol  diletakkan  pada posisi  yang  sesuai  dalam  penangas
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN
e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
minyak  pada  suhu  98ºC  selama  1  jam (diusahakan  minyak  yang  ditambahkan dalam bath sesuai  dengan  tinggi permukaan larutan dalam botol.
f. Botol  –  botol  tersebut  dikeluarkan  dari bath dan  dibiarkan  hingga  botol-botol itu dingin pada temperatur kamar.
g. Bilas  dengan  hati-hati  larutan  pada penutup  botol,  dibilas  pada  dinding flask, sekitas 10-15ml aquadest.
h. Pada masing-masing botol ditambahkan potongan  es  yang  bersih  hingga  sekitar setengahnya.
i. Setelah  selesai  didinginkan,  tambahkan 2-3  tetes  larutan  indikator  PP  dan dititrasi  segera  dengan  larutan  NaOH
yang  terlebih  dahulu  distandarisasi hingga  titik  akhir  titrasi  yang  ditandai oleh larutan berwarna pink.
j. Mencatat volume
NaOH yang digunakan pada titrasi. Untuk  menghitung  jumlah  OH  dari suatu  resin  poliol  dalam  sampel  mengikuti persamaan 3 dibawah ini;
Kandungan OH = (B – A) N W × 40 4. Pembuatan Poliuretan Dengan menggunakan  Lignin  Isolat  Dari  Serbuk Kayu Jati (Tectona Grandis L.f.)
Sebanyak  10  gram  Lignin  Isolat  dari serbuk  kayu  jati  dimasukkan  kedalam  gelas beaker  250  mL  lalu  ditambahkan  Toluena diisosianat  sebanyak  20  mL,  campuran diaduk  selama  15  menit  pada  suhu  40 o C. Campuran  tersebut  kemudian  dimasukkan kedalam  cetakan,  dan  ditempatkan  kedalam Hot  Compresor pada  suhu  40 o C  selama  20 menit.  Hasil  cetakan  didinginkan  pada  suhu kamar,  kemudian  dari  cetakan  tersebut dikeluarkan  untuk  di  uji.  Perlakuan  yang sama juga dilakukan pada pencampuran TDI :  PEG  1000  :  Lignin  dengan  variasi perbandingan (b/b/b) : 20:10:0 ; 20:8,0:2,0 ; 20:6,0;4,0 ; 20:4,0:6,0 ; 20:2,0:8,0 ; 20:0:10.

## 5. Karakterisasi Poliuretan
Hasil yang diperoleh kemudian
dikarakterisasi  untuk  menentukan  sifat-sifat termal  dari  poliuretan  yaitu  dengan  Analisa
gugus  fungsi  dengan  uji Fourier  Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Analisa sifat morfologi  permukaan  dengan  uji Scanning Electron  Microscopy (SEM),  Analisa  sifat termal  dengan    uji Diffrential  Scanning Calorimeter (DSC).

## HASIL

## Analisa  Gugus  Fungsi  dengan  Fourier Transform Infrared Spectroscopy
1. Analisa  FT-IR  Lignin  Isolat  Dari Serbuk Kayu Jati
Gambar 1. Spektrum FTIR Lignin Isolat dari Serbuk Kayu Jati
Analisa  dengan  spektrum  infra  merah ini  dilakukan  dengan  cara  mengamati frekuensi-frekuensi  yang  khas  dari  gugus fungsi  spektra  FTIR  pada  sampel  lignin isolat.  Hasil  spektra  FTIR  yang  dihasilkan dapat  dilihat  pada  gambar  1.  Bilangan gelombang  FTIR  lignin  isolat  dapat  dilihat pada tabel 1.
Tabel  1. Pita  Serapan  FTIR  Lignin  Isolat dari Kayu Serbuk Kayu Jati
Sampel Kedudukan (cm -1 ) Pita serapan asal Lignin Isolat dari Serbuk Kayu Jati 3450-3400 Rentangan OH 2940-2820 Rentangan metil dan metilen 1715-1710 Rentangan C=O tak terkonjugasi 1675-1660 Rentangan C=O terkonjugasi 1605-1600 Vibrasi cincin aromatik 1515-1505 Vibrasi cincin aromatik 1470-1460 Deformasi C-H (asimetri)
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN
e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
1430-1425 Vibrasi cincin aromatik 1330-1325 Vibrasi cincin siringil 1270-1275 Vibrasi cincin quaiasil 1085-1030 Deformasi C-H 2 C-O

## 2. Analisa FTIR Pembuatan Poliuretan
Gambar 2. Spektrum FTIR Poliuretan Pada Perbandingan  TDI  :  PEG 1000  :  LIGNIN  = 20:0:10
Gambar 3. Spektrum FTIR Poliuretan Pada Perbandingan  TDI  :  PEG 1000  :  LIGNIN  = 20:4,0:6,0
Hasil  spektra  FTIR  yang  dihasilkan pada  pembuatan  poliuretan  pada  gambar  2 dan  dan  gambar  3  dapat  dilihat  bilangan gelombang FTIR pada tabel 2.
Tabel 2. Pita Serapan FTIR Poliuretan
Sampel Kedudukan (cm -1 ) Pita serapan asal Poliuretan 3295-3280 Gugus N-H terikat 2940-2820 Rentangan metil dan metilen 1715-1710 Rentangan C=O tak terkonjugasi 1675-1660 Rentangan C=O terkonjugasi 1605-1600 Vibrasi cincin aromatik 1515-1505 Gugus amida CO-NR 1470-1460 Deformasi C-H (asimetri) 1430-1425 Vibrasi cincin aromatik 1330-1325 Vibrasi cincin siringil 1270-1275 Vibrasi cincin quaiasil 1085-1030 Deformasi C-H 2 C-O Hasil  karakterisasi  terhadap  poliuretan hasil  sintesis  dari  reaksi  polimerisasi  TDI  : PEG 1000 : LIGNIN pada semua perbandingan  menunjukkan  pita  serapan pada  daerah  yang  hampir  sama  terutama pada  daerah  pita  serapan  karakteristik. Spektrum  polimerisasi  poliuretan  pada perbandingan  TDI  :  PEG  1000  :  LIGNIN  = 20  :  0  :  10  (gambar  2)  menunjukkan spektrum  yang  paling  optimum.  Sedangkan Spektrum  polimerisasi  poliuretan  pada perbandingan  TDI  :  PEG  1000  :  LIGNIN  = 20  :  4,0  :  6,0  (gambar  3)  menunjukkan spektrum  yang  paling  minimum  dibanding spektrum yang lainnya.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian  yang  telah dilakukan  mengenai  pembuatan  poliuretan alam melalui polimerisasi Toluena diisosianat  (TDI)  dengan  Lignin  Isolat  dari serbuk  kayu  jati  ( Tectona  Grandis L.f)  dan Polietilen  glikol,  maka  dapat  diambil kesimpulan  sebagai  berikut  :  Lignin  isolat hasil  isolasi  dari  serbuk  kayu  jati  ( Tectona Grandis L.f)  memiliki  rendemen  23,84%, kemurnian lignin sebesar 86% dan memiliki bilangan hidroksi 560 mmol/gr.
Spektrum  polimerisasi  poliuretan  pada perbandingan  TDI  :  PEG  1000  :  LIGNIN  = 20  :  0  :  10  menunjukkan  spektrum  yang paling optimum, sedangkan Spektrum polimerisasi  poliuretan  pada  perbandingan TDI  :  PEG  1000  :  LIGNIN  =  20  :  4,0  :  6,0 menunjukkan spektrum yang paling minimum dibanding spektrum yang lainnya.
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN
e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108

## SARAN
Diharapkan untuk penelitian selanjutny a  pada  pembuatan  poliuretan  menggunakan poliol alam dari serbuk kayu jati menggunakan  katalisator  serta  surfaktan untuk  mempercepat  reaksi  pembentukan poliuretannya  sehinga  menghasilkan  sifat- sifat  yang  baik,  dan  dapat  dilakukannya karakterisasi lanjutan untuk hasil yang lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Carme,  M.  (2008).  Characterisation  Of Polyurethane  Networks  Based  On Vegetable Derived Polyol. Polymer , 49, 3279-3287. Gryglewicz,  S.  (2003).  Preparation  Of Polyol Esters Based On Vegetable And Animal  Fats. Bioresource  Technology , 87, 35-39.
Hatakeyama,  H.  (2005).    Thermal  And Mechanical Properties Of Polyurethane -Based  Geocomposites  Derived  From Lignin And Molasses. Composites Part A: Applied Science And Manufacturing , 36, 698-704. Lase, E. (2009). Sintesis Poliuretan Melalui Polimerisasi 4,4-Difenilmetana Diisosianat  Dengan  Senyawa  Poliol Yang  Diturunkan  Dari  Minyak  Jarak Pagar  (Jatropa  Curcas  Linn) .  Tesis. Medan : Universitas Sumatera Utara.
Ren, D. (2012). Wood/Adhesive Interactions And  The  Phase  Morphology  Of
Moisture-Cure Polyurethane Wood Adhesives. International  Journal  Of Adhesion & Adhesives , 34,  55-61. Rohaeti, E. (2005). Kajian Tentang SintesisPoliuretan dan Karakterisasiny a .  Yogyakarta  :  Fakultas  Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universita s Negeri Yogyakarta.
Rosu,  D.  (2010).  Investigations  On  The Thermal  Stability  Of  a  MDI  Based Polyurethane  Elastomer. Journal  Of Analytical  and  Applied  Pyrolysis ,  89, 152-158.
Rozman,  H.  D.  (2004).  Polyurethane  (PU)- Oil  Palm  Empty  Fruit  Bunch  (EFB) Composites:  The  Effect  Of  EFBG Reinforcement  In  Mat  Form  And Isocyanate Treatment On The Mechani cal  Properties. Polymer  Testing ,  23, 559-565.
Rudnitskaya,  A.  (2012).  Electrochemical Impedance  Study  Of  The  Lignin- Derived Conducting Polymer. Electroc hemica Acta , 76, 69-76.
Sarkar,  S.  (2001).  Thermal  Stability  Of Lignin-Hydroxy-Terminated Polybutadiene Copolyurethanes. Polym er  Degradation  and  Stability ,  73,  169- 175.
Supri.  (2004).  Kolerasi  Daerah  Hard  dan Soft  Segment  dan  Indeks  Ikatan Hidrogen (HBI) Pada Struktur Poliureta n  (PU)  Dari  Segmen  Campuran  Lignin Isolat-Polietilena  Glikol. Jurnal  Sains Kimia, Vol 8, No. 2, 48-49. Tay, G. S. (2011). Polyurethane Composites Derived  From  Glyserol  And  Molasses Polyols  Filled  With  Oil  Palm  Empty Fruit  Bunches  Studies  By  TG  And DMA. Thermochimica  Acta ,  525,  190- 196.